C 55 ) 



pilé l'oxide dclaiii par le gaz hydrogène sulfuré. Quant à la partie dis- 1 8 1 9. 



soute par l'acide muriatique, elle a été analysée de la même manière 

 que les émeraudes. 

 L'analyse a donné : 



Silice /|3.22 



Alumine 50.55 > 



Glucine 21 .78 



Oxide de fer 2. 22 



Oxide d'étain.... 0.70. 



98-47 

 Ces quantités se rapprochent sensiblement du rapport d'un atome de 

 glucine, de deux d'alumine, et de trois de silice; dans ce cas l'euclase 

 serait composée d'un atome de silicate de glucine et de deux atomes 

 de silicate d'alumine: et en calculant, d'après cette idée, sa composi- 

 tion en centièmes, serait 



Silice 44.33 



Alumine 3 1 . 85 



Glucine 25 . 84. 



100.00. 



5. Calamine de Limbourg. 



Nous devons la connaissance de la nature des pierres d.\ies Calamines , 

 à M. Smithson ; mais sou analyse ne détermine rien sur la quantité 

 d'eau de cristallisation qui se trouve dans l'espèce de Calamme que 

 M. ITaiiy a appelée oxide de zinc électrique. Une nouvelle analyse a 

 donné : 



Silice 24.894 



Oxide de zinc 66 . 836 



Eau 7 . 460 



Acide carbonique o.45o 



Oxides de plomb et d'étain, o.Soo. 



99-940- 



Si Ton considère l'acide carbonique dans cette pierre comme ayant 

 formé l'hydrocarbonate de zinc (c'est-à-dire la même combinaison qui 

 se forme lorsqu'on précipite l'oxide de zinc moyennant un carbonate 

 alkalin^, les proportions entre l'oxide de zinc, la silice et l'eau, qui 

 restent, est telle, que les deux premiers contiennent une quantité égale 

 d'oxigène, et l'eau en contient la moitié autant, de manière que cette 

 Calamine est composée d'un atome d'eau et de deu.Y atomes de silicate 

 de zinc. 



